572 



schein kommt. B. Silliman's Analyse hatte ein zweifelhaftes Resultat 

 gegeben; desshalb nahm K. v. Hauer aufs Neue eine Untersuchung vor. 

 Da die Boltonit- Körner mit dem Grund -Gestein sehr fest verwachsen 

 waren und genaue Sonderung nicht ermöglichten, so wurde das Gemenge 

 beider zerlegt und zum Behuf dieser Brutto -Analyse das Mineral mit 

 Soda aufgeschlossen. Hundert Theile ergaben: 



Kieselsäure 13,32 



Eisen-Oxydul 3,80 



Kalkerde 29,00 



Talkerde 21,17 



Kohlensäure (aus dem Verluste bestimmt) 32,71 

 Da aus der Analyse hervorging, dass das Grund-Gestein kein reiner 

 Kalzit sey, auch der Luft-Einfiuss auf dasselbe zeigte, dass es Eisen-Oxydul 

 enthielt, so wurde eine zweite Probe desselben Gemenges mit sehr ver- 

 dünnter Salzsäure digerirt, wobei das Silikat, der Boltonit, sicher nicht 

 angegriffen werden konnte. Die in der Lösung gefundenen Basen berech- 

 nete man als kohlensaure Salze; der unlösliche Theil wurde mit Soda 

 zerlegt, und die Talkerde in beiden Autheilen aus dem Verluste berechnet. 

 So ergaben sich in hundert Theilen : 



kohlensaures Eisen -Oxydul . . . 3,372 



kohlensaure Talkerde 50,93> 72,70 löslicher Theil. 



kohlensaure Kalkerde 18,40* 



Kieselsäure 12,85} 



Eisen- Oxydul 1 ,74i _„ ... .. , _,, ., 



' ' ) 27,30 unlöslicher Theil. 



Kalkerde 0,94f 



Talkerde U,? 7 ) 



Weitere Berechnungen führten zur Formel: 5RO. 2Si0 3 . 



E. Uricoechea: Meteoreisen von Toluca (Annal. d. Chem. u. 

 Pharm. XCI, 249). Nach Partsch ist dieses Eisen seit 1784 bekannt und 

 stammt von Xiquigilco, nördlich von Toluca in Mexiko. Vor einigen Jahren 

 kam ein grösseres Stück nach Europa. Es ist ausgezeichnet durch die 

 schönen Figuren, welche beim Ätzen zum Vorschein kommen; sie lassen 

 alle Eigentümlichkeiten wahrnehmen, wie solche beim Meteoreisen von 

 Elbogen beschrieben worden. An der etwas oxydirten natürlichen Ober- 

 fläche enthält dasselbe, ähnlich wie das Eisen von Arva, ziemlich grosse 

 Blätter von Metall-glänzendem, gelblich-weissemPhosphor-Nickeleisen; auch 

 bemerkt man hier und da einzelne Parthie'n von graulich-gelbem Schwefel- 

 eisen eingewachsen. Bis jetzt kannte man nur die Analyse von Berthieb. 

 Die zur neuen Zerlegung angewandte Eisen-Menge betrug 5,1334 Gramm. 

 Der bei der Auflösung in Salzsäure sich entwickelnde Wasserstoff roch 

 deutlich nach Schwefel-Wasserstoff und bildete in Blei-Lösung einen schwa- 

 chen Niederschlag von schwarzem Schwefelblei. Nach völliger Erschö- 

 pfung mit der Säure, nach dem Auswaschen und Trocknen wurden 0.211 

 Gnu. oder 4.11 Proz. schwarzen unlöslichen Rückstandes erhalten. Bei 



